Einzelne Mineralien. 



255 



unter starker Erhitzung und zerspringen dabei. Die Bruchstücke zeigen 

 krystalline Structur, geben an der Luft reichlich Ammoniakdämpfe ab und 

 nehmen Wasser aus ihr wieder auf. "Im Exsiccator über Schwefelsäure 

 geben sie dagegen nur langsam und nur wenig NH 3 wieder ab. (Nicht- 

 entwässerter natürlicher Chabasit und Harmotom zeigen nichts Derartiges.) 

 Quantitative Versuche ergeben, dass im Harmotom für je 4H 2 wieder 

 3 N H 3 eintreten können , ebenso beim Chabasit. (Die absorbirte Menge 

 NH 3 hat hier [bei 760 mm Druck und 0°] das 325 fache Volumen des 

 Minerals.) Langsam und nicht bis zum vollständigen Wasserverlust er- 

 hitzter Heulandit vermag ebenfalls je 3NH 3 für 4H 2 aufnehmen; 

 Analcim verhält sich ebenso, aber die Absorption auch des Ammoniaks 

 beginnt erst etwas über 100° und erfolgt sehr langsam. 



Von Schwefelwasserstoff absorbirt z. Th. entwässerter Chabasit 

 bis 2,43 H 2 S für je 1H 2 0, ohne dass die Sättigung dann vollständig zu 

 sein scheint. Legt man solchen Chabasit in Wasser, so nimmt er dieses 

 unter lebhafter Entwicklung von H 2 S wieder auf. In z. Th. entwässerten 

 Harmotom konnten je 4H 2 S für je 7H 2 eintreten, das ist sein zwanzig- 

 faches Volumen. 



Von C0 2 können im Chabasit je 2,90 Molecüle für je 1H 2 eintreten, 

 sie entweicht wieder in freier Luft. Im Harmotom geht der Ersatz des H 2 

 durch C0 2 langsamer, aber annähernd in demselben Verhältnis» vor sich. 



Äthylalkohol wird von entwässertem Chabasit wochenlang auf- 

 genommen bis zum Betrage von 14,83 Gewichtsprocenten, entsprechend 2,89 

 Molecülen C 2 H 5 OH für jedes H 2 0. Harmotom verhält sich ähnlich. 



Wasserstoff wird vom Chabasit ebenfalls, und zwar sehr schnell 

 absorbirt, aber an der Luft auch schnell wieder abgegeben, daher genaue 

 Messungen nicht ausgeführt sind. 



Atmosphärische Luft. Gies,st man auf entwässerten und einige 

 Minuten abgekühlten Chabasit Wasser, so entweicht aus ihm unter Wärme- 

 entwicklung sofort eine Menge Gas; mit Alkohol, der langsamer aufgenommen 

 wird , Übergossen erfolgt die Gasentwicklung langsamer (18,2 ccm aus 

 4,5651 gr Chabasit) ; das Gas ist stickstoffreicher als Luft, es enthält nur 

 8 °/ Sauerstoff. Diese Absorption von Luft dürfte eine Fehlerquelle bei 

 vielen indirecten Krystallwasserbestimmungen der Zeolithe gewesen sein, 

 es wird infolge davon die Menge des Krystallwassers im Allgemeinen 

 grösser sein als der durch die Waage nach dem Abkühlen (auch in trockener 

 Luft) angezeigte Gewichtsverlust. (Beim Chabasit z. B. 20,35% gegen 

 18,58%.) 



Da nach Ansicht des Verf. 's ein Theil der Kieselsäure in den Plagio- 

 klasen die Bolle von Krystallwasser spielen soll, wurde auch versucht, 

 Kieselsäure anstatt Wasser etc. in die Zeolithe einzuführen. Dazu wurde 

 nicht völlig entwässerter Chabasit Dämpfen von SiF 4 ausgesetzt; er ab- 

 sorbirte davon bis 5,16 % ohne merkliche optische Änderungen. Beim Er- 

 hitzen verlor er das SiE 4 wieder, ohne dass der Best von Krystallwasser 

 einen Theil des Siliciums zurückgehalten hätte. Wurde mit Si Cl 4 ebenso 

 verfahren, so erhöhte sich der Si0 2 -Gehalt im Chabasit auch nur um 0,3 %. 



